200 
F. Kretschmer. 
t ionen von Ei- bis Kopfgröße, sowie von fußgroßen flachen Ge- 
schieben und größeren unregelmäßig, jedoch stets rundlich ge- 
formten Blöcken mit auffallend abgewaschener und korrodierter 
Oberfläche. Einzelne Rollstücke sehen den sogenannten ..Brillen- 
steinen“ ganz ähnlich. 
Die frisch erhaltenen unter den gedachten linsenförmigen 
Konkretionen bestehen vorwiegend aus Thuringit, dem mehr 
oder weniger oktaedrischer und körniger Magnetit eingestreut er- 
scheint und hier und da mit Calcit verwachsen ist, während das 
Bindemittel dieser konkretionären Anhäufungen aus denselben Eisen- 
erzen, jedoch mit z. T. mulmiger Beschaffenheit besteht; dazwischen 
eingeschaltet schiefrige Partien blätterig-körnigen Thuringit s, zu- 
weilen mit Harnischen bedeckt. Ferner treten in das Erzgemenge 
makroskopisch und accessorisch ein : Roter Jaspis (Eisenkiesel), 
Pyrit in wohlgeformten Hexaedern und in Körnern, sowie Graphit 
als eisenschwarzfärbendes Pigment ; außerdem wird das lauch- 
grüne bis grünlichgraue Erz von weißem Calcit und glänzend- 
schwarzem großblätterigem Stilpnomelan in gangförmigen Schnüren 
und Adern durchsetzt. 
Ein großer Teil der Thuringit-Konkretionen des Neulagers ist 
jedoch zu braunem Glaskopf von kleinkörnigem und kleinschup- 
pigem Brauneisenerz und konzentrisch schaliger Struktur umgewan- 
delt, während die erhaltenen Kerne noch den ursprünglichen 
schwärzlichgrünen , kleinschuppigen Thuringit mit eingesprengtem 
regulären Magnetit deutlich erkennen lassen ; andere Kerne enthalten 
nur noch Reste eines eisenarmen ockergelben Kaolinits. Das Binde- 
mittel ist teils zu dichtem Brauneisenerz, teils zu dem weiter unten zu 
besprechenden neuentdeckten g r o ß s cli u p p i g e n w asserhalti g e n 
Eisenoxydsilikat umgebildet. Das liegende 0.4 m mächtige 
Trumm a desselben Neulagers ist aus stufigem Limonit zusammen- 
gesetzt, dem einzelne innen hohle braune Glasköpfe eingelagert sind, 
während die 0,25 m mächtige Hangendschwarte c nur ockeriges 
Brauneisenerz, zumeist Mulm, wenig oder gar keine Stufen enthält. 
Eine sorgfältig hergestellte Durchschnittsprobe der frisch 
erhaltenen Thuringite, welche vorher möglichst vollkommener Rein- 
scheidung unterworfen worden sind, ergab bei der chemischen 
Analyse folgende Zusammensetzung: 
I. II. 
Kieselsäure 13,50 18,68 
Tonerde 3,43 4,75 
Eisenoxyd 20,89 28,90 
Eisenoxydul 24.65 34,10 
Manganoxydul 0,22 0,31 
Kalkerde 14,26 — 
Magnesia 0,94 — 
Phosphorsäure 0,32 0,45 
Kohlensäure 12,23 — 
Wasser 8.47 11,72 
Summe . . 98.91 98,91 
